— 391 — 



Spuhlen zur Yermelirung der SelbstiDcluction einge- 

 sclialtet werden. Der Stahl, Avelclier zur Verwendung 

 kam, war teils Stahldralit teils Silberstahl, wie er im 

 Handel vorkommt, teils speziell zu magnetischen Zwecken 

 hergestellter Stahl aus den Eisenwerken von Pinat & Cie 

 in Allevard. Die Stäbe waren überall, wo es nicht be- 

 sonders bemerkt ist, lang im Verhältnis zu ihrem Durch- 

 messer (megapolar nach Jamin). Vor dem Gebrauch 

 würde jedes Stück mit grösster Sorgfalt auf Kohlen- 

 feuer ausgeglüht und bisweilen in Wasser gehärtet. Nur 

 solche Exemplare kamen zur Verwendung, welche vor 

 dem Versuche keine Spur von Magnetismus erkennen 

 Hessen. 



Der Gang der Versuche war nun der, dass ein sol- 

 cher Stab im beschriebenen Apparat magnetisiert und 

 sofort sein remanenter Magnetismus bestimmt wurde. 

 Hierauf wurde er auf Milligramm genau gewogen 

 und die Auflösung in Salzsäure begonnen. îs^ach jeder 

 Abätzung wurde der Stab gewaschen und sein Magne- 

 tismus und sein Gewicht wieder bestimmt. Dieses wurde 

 fortgesetzt bis der Stab zu einem ganz dünnen Eaden 

 abgeätzt war, und es sei hier gleich bemerkt, dass alle 

 Stäbe mit der grössten Gleichmässigkeit in allen Punkten 

 ihrer Oberfläche durch die Säure angegriften wurden. 

 Sie blieben von Anfang bis Ende vollkommen cylin- 

 drisch. Auch sei gesagt, dass durch das Auswaschen 

 und Trocknen keine Störung erwuchs, denn vor dem 

 Beginn des Ätzens versicherte ich mich, dass eine solche 

 Manipulation keine Veränderung hervorbrachte. Bei 

 dünnen Stäben konnten bis zu 60, bei dicken bis zu 

 100 Bestimmungen gemacht werden. 



Als erste Versuchsreihe wurde die Magnetisierung 

 mit Constanten Strömen von einer Stärke bis zu 5 Am- 

 peres erzeugt. Es wurde dabei stets dafür gesorgt, dass 



